— 176 — 



im Folgenden in zahlreichen Beobachtungsreihen, im Mittel zwischen 5 & 

 und 30° gemessen) ergaben die folgenden Parameterverhältnisse : 



für t = 5°; a : b : c = 0,84143686 : 1 : 0,94223142. ß = 90° 5' 20,43". 



7) t = 30°; = 0,84133743 : 1 : 0,94229763. ß = 90° 5' 14*60". 



Der lineare Ausdehnungscoefficient wurde (für 1°) //b gefunden zu: 



Ab = 0,0000192029. 

 Die relative Änderung der Parameter ist daher b = 1 gesetzt : 

 Aa = - 0,0000037728 

 Ac = + 0,0000028484 

 Aß = — 0,2333". 



Für eine mittlere Temperatur von 17,5° wird das Axenverhältniss 

 danach (gültig für den gemessenen Krystall) 



t = 17,5° ; a : b : c = 0,84138714 : 1 : 0,94226452. ß = 90° 5' 17,51". 



Die Berechnung ergiebt zugleich, dass sich die in der Symmetrieebene 

 liegenden thermischen Axen beträchtlich von der c-Axe entfernen, nämlich 

 um 85° 41' 53" und 4° 18' 4". (Die Neigung beider zu einander weicht 

 daher um 3" von 90° ab.) Die absoluten Ausdehnungscoefficienten parallel 

 den krystallographischen Axen ergaben sich zu: 

 //a — 0,0000144938 

 Iß = 0,0000192029 (At = 1°) 

 l/e = 0,0000220489. 



(Genau gültig nur für Temperaturen zwischen 5° und 30° und 17,5° Mittel- 

 temperatur.) 



Rutil. Zur Bestimmung der Winkeländerungen wurden zwei Ery- 

 stalle von Brasilien benutzt. (Beide Krystalle sind durch Abweichungen 

 der Poo (lOl)-Flächen von der normalen Lage ausgezeichnet; dieselben 

 entsprechen meist gleichsinnigen Verdrehungen aller 4 Flächen Poe (101) 

 um die c-Axe bei gleichbleibender Lage der übrigen Krystallflächen ; die an 

 eineni^ Krystall als Vicinalflächen zu (250) auftretenden Flächen 21.48.0, 

 20 . 48 . und 20 . 49 . entsprechen z. Th. sehr genau einfachen Indices, 

 wenn man sie als Theile eines nach 150 in Zwillingsstellung befindlichen 

 Krystalls betrachtet.) Aus den Winkeländerungen dreier bestreflectirender 

 Flächenpaare des einen Krystalls ergaben sich die Parameterverhältnisse: 



für t = 5° ; a : c = 1 : 0,64396900 

 „ t = 30°; = 1 : 0,64401362. 



Der absolute Ausdehnungscoefficient //e ist: 



//c = 0,000009943 \ 



nach dem vorigen also: 



//a = 0,000007192. 



1 Dieser Werth weicht von dem früher von Fizeau (an Krystallen 

 von Limoges) erhaltenen um ca. 10% ab. 



